j5G journal de physique, be CHI mi e 



les inoyens que je vais decrire ; moyens ii I'aide desquols j'ai 

 extrait dii cobalt, I'arsenic, le f'er, le bismuth ct I'argeiit, subs- 

 tances avec lesqiielles il sc trouve presque toujours combiiK^. 



Apres avoir df'giigo par la torref'action , I'arsenic dt- la mino 

 de cobalt d'uri gris-blanchatre , j'ai meie dii cliarbon en poudre 

 avec I'oxlde ou chanx brunatre qui restoit dans le test, je i'ai 

 torrefio une seconde fois afin d'en dega^er I'acide arsenical. 



J'ai ensiiite inele cet oxide de cobalt avec deux parties de 

 flux vitreux (i) , et un -peu de charbon pulverise : j'ai fondu 

 ce melange, ct j'ai obtenu un culot de cobalt que j'ai ret'oiidu 

 avec dii borax ; apres ces deux fusions le cobalt offioit un grain 

 homogene quoiqu'il contint du f'er , du bismuth (2) , et sur-tout 

 de I'aigent dans !o rapport de pres d^'uu quart. 



J'ai pulverise ce cobalt , je I'ai niele avec parties egales de 

 sel aminoniac , je I'ai soumis a la distillation , il s'est degage 

 de I'alkali volatil caustiquc , il s'est ensuite sublime dans le col 

 de la cornuc; du sel ammoniac colore en jauiie par un peu de 

 for 5 la portiort qui s'est sublimiio ensuite avoit uiie teinte de 

 vert-pale, coule:u- qui est due a du cobalt. La cornue ayant 

 ete ttnue rouge pendant une lieure , il s'est sublime du sel, 

 ou muriate de bismuth , eu cristaux blancs f'euillctes. Ce sel , 

 mis dans da I'eau distiUec , s'y decompose et la rend laitcuse. 



J'ai rnele le muriate de cobalt , qui restoit dajis la cornue 

 avec du sel ammoniac. J'ai procede a la distillation : le sel aia- 

 moniac qui s'est sublime , ne contenoU ni f'er , ni muriate de 

 bismuth, et etoit colore en vert tendre par un peu de cobalt. 



J'ai f'endii le sel ou muriate de cobalt, qui restoit dans la 

 cornue, avec parties egales de flux uoir , et un cinquantieme 

 de charbori pulverise , j'ai trouve dans ce flux a!kalin , le 

 cobalt et I'argent (|ui etoient accoles sans adherence , ce qui 

 annonce des pesanteurs speciliqucs a-peu-prcs egales. (3) 



C'est ce cobalt purifiu que j'ai employe pour reconnoitre s'il 

 eJoit. susceptible de prendre des poles pour I'aiaiant , et afin 

 d'en etre bien assure , j'ai prie'notre coUegue Coulomb qui est 

 §1 laaiilier avec ces experiences , d'av&lr la complaisance de mo 

 diriger ; je iui ai porte des lirigots de cobalt et de nikel purifies. 



(1) Compose de parties egales de vcrrc blanc et d'alkali fixe. 



(2) Si ce dtmi-melal est dans le rapport d'un tiers^ il euchatonne, et serlit le 

 Culot de cobalt. 



(3) J'ai purlUe le nikel du fer qu'il contenoit , par les sublipiations avec Ic sel 

 ajiimouiac , ft io I'ai rcduit ea le fondant avec Ic Qui noir, 



II 



